TCVN3121-9:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-9:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-9:2003 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 9: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐÔNG KẾT CỦA VỮA TƯƠI Mortar for masonry - Test methods Part 9: Determination of initial time setting of fresh mortar 1. Phạm v i á p d ụng T i ê u c huẩn này quy đị n h ph ư ơ ng pháp xác đị n h t hời g i a n b ắ t đ ầ u đ ô n g k ế t c ủ a v ữ a t ươ i. 2. Tiêu ch u ẩ n v iện dẫ n TCVN 31 21 -2: 2 0 03 Vữ a x â y d ự ng - Phương p h áp t h ử - Ph ần 2: L ấ y mẫu và c h uẩn b ị m ẫu t hử. TCVN 31 21 -3: 2 003 Vữ a x â y d ự ng - Phương p h áp t h ử - Ph ần 3: Xác định độ lưu đ ộng. 3. N g uyên tắc Xác đ ị nh t h ời g ian bắt đầu đông kế t c ủa vữa t ươi t í n h từ khi đ ổ n ư ớ c vào hỗn h ợ p khô đ ế n khi m ẫ u vữa c h ịu đư ợc l ự c đâm xuyên xác đ ị nh. 4. Th i ết b ị và dụ ng c ụ t hử T h i ế t bị x á c đị n h thời g i a n b ắt đầu đông k ế t c ủa v ữ a t ư ơi đ ư ợc mô tả t rên hình 1 , bao gồ m: - Khâu đ ựn g vữa (4) h ình cô n , b ằn g vật l i ệ u k hông hút nướ c , đường k í nh trong 50mm và 75 mm, c h i ề u cao 5 0 mm ÷ 100 mm. C h i ề u dày khâu t uỳ t huộc v à o vật l i ệ u chế t ạ o, nhưng p h ả i đ ủ c h ắ c để g i ữ được h ình dáng theo k ích th ư ớ c t r ên; - Kim đâm xuyên (3) làm bằng đồng hoặc thép không gỉ, đường kính 5 mm, tổng chiều dài 65 mm, phần dư ớ i của k im (p h ầ n đ â m v ào v ữ a) có đ ườ n g kính 6 , 175 mm ± 0,0 2 5 mm, dài 2 5 mm ± 0, 2 5 mm; - Vòng đệm (2) có đường kính ngoài 20 mm, đường kính trong vừa đủ để lắp lỏng vào phần trên của kim. V ò ng đ ệ m c ó tá c d ụng cho b i ế t kim đã đ â m đủ s âu vào mẫu v ữ a; - Cơ cấu đòn bẩy (1) tạo lực ấn kim đâm xuống mẫu thử; - Cân kỹ thuật 10 kg, có vạch chia tới 100 g; - Đồng hồ bấm giây; - Phòng/thùng dưỡng hộ mẫu (nhiệt độ 270C ± 2 0C, độ ẩm 95 % ± 5 %); - Bay, chảo,… K íc h t h ư ớc t ính b ằ ng m i l i mét H ì nh 1 - S ơ đồ c ấu t ạ o d ụng c ụ t hử t h ờ i g i an b ắt đ ầ u đ ô ng k ế t 5. Cách ti ê n h ành Lấy kh oả n g 1 l í t m ẫ u v ữ a t heo TC V N 3121-2: 2 003. Đ ổ v ữ a đầy hơn m i ệ ng k h âu và dù n g c h ày, theo như qu y đị n h trong TC V N 3121-3: 2 003, đ ầ m k h o ả n g 10 c ái s a o c h o vữa đ ư ợ c đ ầy kín t rong khâu. Dùng dao g ạt vữa t h ừ a ng a ng m i ện g k h â u , d ù n g v ải lau s ạ ch vữa bá m xung q u a n h khâu, cân khâu có c h ứ a m ẫ u, đ ược kh ố i l ư ợ ng m 1 . Đ ặt kh â u có chứa m ẫu vào v ị trí d ư ớ i k i m , sao c ho b ề m ặ t v ữ a t rong k h âu c á ch k i m đâm xuyên kh o ả ng 20 mm. H ạ k i m t ừ từ c h o tới k h i c hạ m bề m ặ t v ữ a. G i ữ ở v ị t rí n à y 1 g i â y – 2 g i â y c ho ki m ổ n đ ị nh. Sau đó ấn ki m đ âm x u yên xuống m ẫu cho đ ế n kh i vòng đ ệ m c ủa ki m c h ạ m v à o bề m ặ t m ẫu. K h o ảng t h ờ i gi a n g i ữ a c ác lần đ â m xuy ê n l à 15 phút – 30 ph ú t , t u ỳ t h e o v ữ a k h ông có h o ặ c có phụ g i a kéo dài đô n g k ế t . Sau đó b ả o q u ả n m ẫu ở n h i ệ t độ 27 0 C ± 2 0 C v à độ ẩ m 9 5% ± 5 % t rong t úi nilon b ọ c k í n. Ghi l ự c đâm xuyên c ủ a các l ầ n thử, xác đị n h b ằ ng c á ch đ ọ c các giá t r ị c hỉ t rên đồng hồ c ủa cân, đư ợ c kh ố i l ư ợ ng m 2 . T i ế n hành thử m ẫ u c h o tới k h i c ư ờ n g đ ộ đâm xuyên xác đ ị nh t heo 6 . 1 , đạt 0,5 N / m m 2 . 6. Tính kế t q u ả 6.1 C ư ờng đ ộ đ â m x u y ê n (R đ x ) , tính b ằ ng N / m m 2 , t heo c ô ng t hức: T r ong đ ó: m 1 l à kh ố i lư ợng c ủ a khâu có c h ứ a mẫu, t ính bằ n g ki l ô g a m ; m 2 l à kh ố i lư ợng đọc đư ợc trên cân khi t h ử, tính b ằng kilôgam; F là d i ệ n tích t i ế t d i ệ n của k i m đ âm xuyê n , tính b ằng m m 2 , F = 29,93 m m 2 . 6.2 T h ờ i g i a n b ắ t đầu đ ôn g k ế t , t í n h b ằ n g phút, k ể từ k hi c á c t hành p h ần v ậ t li ệ u c ủa vữa đư ợc t rộ n với nư ớ c c h o đ ế n khi v ữ a đ ạ t c ư ờ ng độ đ âm x u y ên l à 0,5 N / m m 2 . K ế t quả t hử l à giá t r ị t r ung bình c ộ ng c ủa 2 l ầ n x á c đ ị nh. N ế u k ế t quả g i ữa ha i l ầ n t hử sai l ệ ch nhau quá 30 phút thì p h ả i t i ế n hành xác đ ị nh l ạ i. 7. Báo cáo t hử ng hi ệ m B á o cá o thử ng h i ệ m b a o g ồ m các t h ông t in s au: - Đ ịa đi ể m, thời g i an , n gười l ấy và chuẩn bị m ẫ u; - Loại vữa; - Phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa; - Khối lượng m1 và m2 ; - Kết quả thử, lấy chính xác đến 1 phút; - Ngày thử mẫu; - Số hiệu của tiêu chuẩn này; - Các chú ý khác trong quá trình thử.